163 



Bemerkungen zur Tabelle VI. 



Die gemessenen Winkel sind mit denjenigen verglichen, welche einer 

 einfachen Schiebung mit den Kreisschnittsebenen z t = {001} und 

 z 2 = {100} entsprechen würden. Eine Übersicht der wichtigsten Winkel 

 in ooPoo (010) für diesen Fall giebt Fig. 26. Unter dieser Annahme ist 

 /?{hkl} = {hkj}, also ß{lll} = {111}, ß {Hl} = {111}; von den be- 

 obachteten Flächen würden nur {001} und die Flächen der Säulenzone 

 ihre Indices nicht wechseln. Der geforderte Zonenverband {hkl} : ß {hkl} : 

 {001} und die Zonenverbände der verschobenen Flächen unter sich konnten 

 in vielen Fällen nicht mehr controlirt werden; die Messungen wo sie be- 

 stätigt gefunden wurden , sind mit * bezeichnet , sonst ist die etwa beob- 

 achtete Abweichung als dz aufgeführt. Neben dem Hauptreflex erscheinen 

 auf den deformirten Flächentheilen häufig noch zwischen ihm und dem der 

 ursprünglichen Fläche liegende schwächere Eeflexe, bis 1 — 3° aus der Zone 

 heraustretend, sie entsprechen weniger deformirten und meist gleichzeitig- 

 gekrümmten Theilen. 



Die Abweichungen von der Zwillingslage nach {001} erfolgen an allen 

 Flächen ,3 {hkl} desselben Krystalls in demselben Sinne; ein rechnungs- 

 mässiger Vergleich ist wegen der geringen Güte der Eeflexe als aussichtslos 

 aufgegeben. — Der Krystall 4 a, ursprünglich ein symmetrischer Zwilling 

 nach ooPöö (101) (Fig. 20), ist dadurch ausgezeichnet, dass eine breite La- 

 melle // OP (001) entstanden ist, was sonst nicht beobachtet ist ; dieselbe be- 

 findet sich nach den Messungen sehr nahe in Zwillingsstellung nach OP (001). 

 An Zwillingen wie Fig. 5 mit stark ausgebildeter Rinne und zwei Spitzen 

 tritt zuweilen Trennung der beiden Zwillingshälften längs der Zwillings- 

 fläche ein (Fig. 19). An den Krystallen ßG, 58 und 59 sind die defor- 

 mirten Theile über die Zwillingslage hinausgeführt. Am erstgenannten 

 Krystall ist die geringe Überschreitung der Zwillingslage ziemlich sicher 

 auf Rechnung kleiner Knickungen zu setzen, da auch ß {001} um etwa 2i° 

 im Sinne eines negativen Orthodomas gegen seine ursprüngliche Lage neigt. 

 Die sehr beträchtlichen Überschreitungen an den Krystallen 58 und 59 

 (beides ursprünglich Zwillinge nach ooPöö (100)), an welch letzterem ß {100} 

 nur 10' aus der Zone (h o 1) abwich, sind dagegen kaum durch Knickungen 

 zu erklären. Am Krystall 58 weist auch der, allerdings nur sehr schlecht 

 messbare Winkel ß {111} : ß {111} (Messung 4), welcher ebenfalls grösser 

 ist als der Überführung von — P (111) in -j-P (TU) entspricht, auf eine 

 Überschreitung der Zwillingslage durch Gleitung längs OP (001) hin. 



Die in der Tabelle VI aufgeführten Messungen sind alle 

 nur annähernde, deshalb, weil es nicht gelungen ist, die De- 

 formation ß hervorzurufen, ohne dass gleichzeitig Umlage- 

 rungen a stattgefunden hätten. In allen Präparaten ent- 

 stehen, sowohl bei Druck // a, wie beim Einschieben des 

 Messers // b auf {001}, auch sofort Lamellen a. und zwar 

 meist so zahlreich und so fein, dass die dadurch auf {001), 



11* 



